32 Deville und Dehray, ilber das Platin etc. 



Unlösliche Rückstände der Platinerze. 



In 9 verschiedenen unlöslichen Rückständen russi- 

 scher und columbischer Platinerze, theils aus der russischen 

 Münze, theils von Herrn Matthey in London, theils von 

 den Herren Chapuis und Desmoutis in Paris er- 

 halten, fanden Deville und Debray: 



Osmiridium: 12,35; 26,60; 29,15; 34,00; 60,10; 

 83,60; 92,50; 94,20 bis 96,10 Proc. 



Palladium: bis 0,37 Proc. 



Rhodium: bis 1,36 Proc. 



Platin mit Spuren von Iridium bis 7,0 Proc. 



Sand 3,5 bis 86,79 Proc. 



Die grosse Menge von Platin (bis 7 Proc. stei- 

 gend), die sich zuweilen in dies^en Rückständen findet, 

 kann nicht immer einer unvollständigen Behandlung des 

 Platinerzes mit Königswasser zugeschrieben werden. Höchst 

 wahrscheinlich rührt sie von einer eigenthümlichen, aus 

 Iridium, Platin, Rhodium und Palladium bestehenden Le- 

 girung her, die im schmelzenden Blei löslich ist, während 

 das Osmiridium nur mechanisch von demselben aufge- 

 nommen wird. Die durch Blei zerlegte Legirung liefert 

 dann die in Königswasser löslichen Metalle Jr, Pt, Rh 

 und Pd. Man hat diese Legirung bisher übersehen und 

 mit Osmiridium verwechselt. 



Abscheidung des Osmiridiums aus den unlöslichen Rück- 

 ständen des Flatinerzes. 

 50 Grm. Rückstände, 150 bis 200 Grm. Bleiglätte 

 (je nach der Sandmenge des Erzes) und 50 bis 100 Grm. 

 Blei (je nach der Menge des Osmiridiums). Zuerst bringt 

 man das Blei in den Tiegel, darauf das Gemenge aus 

 Glätte und Rückständen, obenauf eine Schicht Bleiglätte. 

 Man schmilzt und erhält 1/2 Stunde bei Rothgluth. Die 

 Masse muss gut fliessen und mit einem Thonpfeifenstiel 

 zuweilen gut umgerührt werden. Man nimmt den Tiegel 

 aus dem Feuer, lässt ruhig völlig erkalten, trennt den 

 Regulus von den Schlacken, lässt ihn einige Stunden 



